Meteoreisen-Studien. 



i37 



messinggelb bis goldgelb an. Ist es einmal gelungen, dieselben durch sorgfältige Be- 

 handlung mit Alkohol und Aether und sofortiges scharfes Trocknen vollkommen frisch 

 zu gewinnen, so erweisen sie sich übrigens sehr widerstandsfähig gegen den Kinfjuss 

 der Atmosphärilien. Der Taenil ist ferner biegsam, zuweilen — besonders bei grösserer 

 Dicke - etwas elastisch. 



Zur Krmittelung der Lösliclikeit wurde der Taenit 38 Tage mit kalter verdünnter 

 Salzsäure behandelt; es lösten sich in: 



i HCl I- 5aq. . 79-36" „ 

 I HCl -j- loaq . . 68-i3 » 

 I HCl ~\- 2oaq . . 65-33 x. 



Allerdings haben wir dasselbe Material zu allen drei Versuchen in obiger Reihen- 

 folge benutzt, und es ist wohl möglich, dass die Blättchen, wenn sie einmal angegritien 

 sind, sich weniger widerstandsfähig erweisen, so dass die Löslichkeit thatsächlich geringer 

 ist bei Anwendung der stärkeren Verdünnungen. Auch wirkt die Säure bei der Isoli- 

 rung nur kurze Zeit mit der ursprünglichen Conccntration, da sie sehr schnell durch 

 den leicht löslichen Kamazit abgestumpft wird, ganz abgesehen davon, dass das Isolirte 

 kaum je länger als eine Woche (meist erheblich kürzere Zeit) der Einwirkung der Säure 

 ausgesetzt war. 



Immerhin muss man wohl annehmen, dass die feinsten Taenitblättchen — beson- 

 ders solche, welche die Kämme im Fülleisen bilden — ganz oder wenigstens zum Theil 

 aufgelöst werden, und dass der Taenitgehalt höher ist, als sich aus obiger Zusammen- 

 stellung ergibt. Erhält man durch letztere demnach nur ein ungefähres Bild von der 

 wirklichen Zusammensetzung, so ergibt sich doch zweifellos, dass der Taenit einen er- 

 heblich geringeren Antheil an derselben nimmt, als man nach dem Studium polirter 

 und geätzter Schnittflächen erwarten würde. Es erklärt sich dies wohl dadurch, dass 

 der Taenit in Folge der lichten F"ärbung und des kräftigen Glanzes besonders stark her- 

 vortritt. 



Die chemische Untersuchung lieferte die unter 1, die Berechnung auf 100 nach 

 Abzug des Phosphornickeleisens die unter la folgenden Zahlen: 



I la 



Angewandte Substanz . = o-53o3 Gr. 



Fe') = 63-04 -^ 65-17 



Ni = 33-17 » 5+'29 



Co ...-...= 0-38 » 040 



Cu = 0-14 » 01 4 



P = o-i I » 



Phosphornickcleisen ') . = 3*28 » 



100-12 100-00 



Da der Gehalt an Kupfer ungewöhnlich hoch erschien, so wurde dasselbe nach 

 dem Wägen als Kupferoxvd noch einmal gelöst und elektrolvtisch gefällt; die zweite 

 Bestimmung fiel nur um ein geringes niedriger als die erste aus. 



Der ungelöste Rückstand von 3*28" o bestand ungefähr zur Hälfte aus lien ge- 

 wöhnlichen flachen Körnern, Krvstallbruchstücken und Flittern von Schreibersit, zur 

 Hälfte aus sehr zierlich ausgebildeten langen Rhabditnadeln. 



>) Eine im Lcbrigcn verunglückte .\nalyse hatte ergeben Fe = 63-38, Phosphornickcleisen 3-l97o- 



